1050 F. Berwerth, 



Eine von der Tarn man n's abweichende Auffassung über 

 die Meteoreisenstruktur vertritt die Hypothese von Osmond 

 und Roozeboom. Darnach sind Eisen und Nickel im y- und 

 ß-Zustande unbegrenzt mischbar, dagegen nicht mischbar in 

 ihrem a-Zustande. Beginnt das Zustandsfeld der homogenen 

 Mischkrystalle aus y-Eisen und ß-Nickel abzukühlen, so wird 

 bei bestimmten Temperaturen deren Umwandlung in den 

 a-Zustand eintreten. Die Umwandlung ist vollständig erreicht, 

 wenn die Zusammensetzung der umgewandelten a-Krystalle 

 jener der ursprünglichen vorhandenen 7-, ß-Krystalle gleich 

 geworden ist. Die unterhalb von 6% Ni und über mehr als 

 33% Ni liegenden Teile bestehen dann aus homogenen 

 Mischkrystallen des a-Zustandes und die der angegebenen 

 Konzentration entsprechenden Felder müssen aus den End- 

 gliedern dieser Mischungsreihe, nämlich ganz aus Kamacit 

 und ganz aus Taenit bestehen. Liegt der Nickelgehalt 

 zwischen 6 und 33 % Ni, so bleibt, nachdem die Krystalle 

 bei ihrer Umwandlung die Konzentration des Kamacits, 

 beziehungsweise des Taenits erlangt haben, ein Rest der 

 festen Lösung übrig, welcher bei der Umwandlung in den 

 a-Zustand nicht mehr homogen bleibt und in das eutektoide 

 Gemenge der gesättigten Mischkrystalle Kamacit und Taenit 

 zerfällt und das dritte Strukturelement, den Plessit, bildet. 

 Nach dieser Auffassung müßten die Widmanstatten'schen 

 Strukturen der Meteoreisen aus primärem Kamacit und 

 Plessit oder primärem Taenit mit Plessit oder, wenn die 

 ursprüngliche Mischung der festen Lösung der Zusammen- 

 setzung des Plessits entspricht, nur aus diesem, dem Plessit 

 allein bestehen. Die genaue Zusammensetzung des Plessits ist 

 noch nicht genügend festgestellt. 



Bei dieser Darstellung des Entmischungsvorganges steht 

 die primäre Ausscheidung des Taenits mit der Wirklichkeit 

 nicht in Übereinstimmung. In dem Meteoreisen erscheint der 

 Taenit immer als sekundärer Bestandteil selbst in den nickel- 

 ärmsten Mischungen der Lücke, also um 7% Ni herum. Es 

 wird versucht, das Abscheiden eines Taenitbandes selbst in 

 diesen nickelarmen Zonen damit zu erklären, daß die Grenze 



